— 43 — 



von neuem bei 5500 Atm., hörte wieder auf, begann abermals bei steigendem 

 Druck und so fort, bis bei 7500 Atm. der Ausfluss continuirlich war. — 

 Zink spähne wurden bei einem Druck von 5000 Atm. vollkommen zusammen- 

 geschweisst; noch besser gelingt der Versuch bei 130°, der Block hat dann 

 krystallinen Bruch. — Aluminium spähne verschweissen vollkommen bei 

 6000 Atm. Druck und das Aluminium (sp. G. == 2.5615) beginnt plastisch 

 zu werden. — Kupfer verhält sich wie Aluminium. — Antimon in 

 fein gepulvertem Zustande , schwarz und ohne Metallglanz, giebt bei 5000 

 Atmosphären Druck schon einen Block mit metallisch glänzender Oberfläche, 

 aber noch pulverig und mattgrau im Innern. Bei steigendem Druck schreitet 

 der metallische Glanz mehr und mehr nach dem Innern hin fort. In ähn- 

 licher Weise ist bei allen Versuchen die Wirkung nicht eine plötzlich ein- 

 tretende, sondern eine mit zunehmendem Druck bis zur Vollendung stetig 

 wachsende. — Platin schwamm gab bei 5000 Atm. einen Block mit metal- 

 lisch glänzender Oberfläche. Aber der Block war noch zerreiblich und der 

 Bruch matt. Kein höherer Druck ergab so vollkommene Verbindung, wie 

 bei den übrigen Metallen. — Aus diesen Versuchen ergiebt sich die inter- 

 essante Thatsache, dass die Fähigkeit der Metalle, sich unter hohem Druck 

 zu compakten Massen zusammenbacken zu lassen in umgekehrtem Verhält- 

 niss steht, wie ihre Härte; da nun die Härte im Allgemeinen mit der Tem- 

 peratur abnimmt, so ist anzunehmen, dass die erwähnte Eigenschaft bei 

 den Metallen mit steigender Temperatur um so mehr wachsen wird, je mehr 

 diese sich erweichen. Bekanntlich ist Eisen, das sich stark erweicht, leicht 

 schweissbar. 



Von den Metalloiden wurden Schwefel, Phosphor und Kohlenstoff unter- 

 sucht. — Monokliner Schwefel wurde bei gewöhnlicher Temperatur 

 und 5000 Atm. Druck zu einem opaken Block , dessen Härte höher war, 

 als die des geschmolzenen Schwefels. Der Schmelzpunkt dieses Blocks lag 

 bei 115°, sein sp. G. war 2.0156. Da bei monoklinem Schwefel sp. G. — 

 1.96, der Schmelzpunkt — 120°, bei rhombischen sp. G. =' 2.05, Schmelz- 

 punkt — 111° — 114° ist, so nimmt Verfasser an, der monokline Schwefel 

 sei durch Druck in rhombischen verwandelt. — Plastischer Schwefel 

 erträgt ohne unmittelbare Veränderung einen Druck von 3000 Atm., über- 

 zieht sich bei 5000 Atm. mit einer spröden Kruste von rhombischem Schwefel, 

 während das Innere noch plastisch ist und geht bei 6000 Atm. vollständig 

 in rhombischen Schwefel über. Hieraus folgert Verf., dass ein verschiedener 

 Zustände fähiger Körper, dessen Dichte man durch Druck erhöht, denjenigen 

 allotropen Zustand annimmt , welcher der gegebenen Dichte entspricht. — 

 Von den übrigen Versuchen mit Oxyden genügt es zu bemerken, dass 

 amorpher Kohlenstoff, der durch die Calcination von Zucker erhalten 

 war, bei jedem auch dem höchsten Drucke absolut negative Resultate gab, 

 während Graphitpulver bekanntlich schon bei 5500 Atm. zu compaktem 

 Graphit wird von derselben Festigkeit, wie natürlicher. 



Von den Versuchen mit Oxyden sei erwähnt, dass künstlich dargestelltes 

 braunes Pulver von Mangansuperoxyd bei einem Druck von 5000 Atm. zu 

 einem schwarzen harten Block mit krystallinem Bruch wurde, der sich von 



